II, Abschnitt. Kapitel 2. Die physikalischen Eigenschaften der Zellmembran. 675 



modurbei diesen, wie dies von Haberlandt (III, 108) für die Samenhaare von 

 Asciepias angegeben wird, bis auf 40,6 steigen kann, scheint mir noch der Be- 

 stätigung zu bedürfen. 



Von Interesse wäre es nun noch zu erfahren, ob mit den chemischen Meta- 

 morphosen der Zellmembran bestimmte Aenderungen der mechanischen Eigen- 

 schaften Hand in Hand gehen. Nach den vorliegenden Untersuchungen scheint 

 nun zunächst mit der Verholzung keineswegs eine besondere Erhöhung der 

 Tragfähigkeit und Festigkeit verbunden zu sein, wie dies mehrfach behauptet 

 wurde; denn mehrere der festesten Bastsorten geben die Reactionen der reinen 

 Cellulose; auf der anderen Seite giebt es allerdings auch verholzte Bastarten 

 mit hohem Tragmodul und Festigkeitsmodul. 



Für die verkorkten Membranen wurde sodann von Schwendener (1,40) 

 nachgewiesen, dass dieselben in den meisten Fällen einen ziemlich bedeutenden 

 Festigkeitsmodul (6 — 8) und eine relativ geringe Dehnbarkeit (ca. 2^) besitzen 

 nur ausnahmsweise wurde eine höhere Dehnbarkeit gefunden, so z. B. bei dem 

 Korke von Prunus avium eine solche von 10 — 12^. 



Besonders beachtenswerth scheint mir jedoch in dieser Beziehung die von 

 Pfeffer constatirte Thatsache, dass in den Staubfäden der Cynareen auch die 

 verholzten Elemente des Gefässbündels und die Cuticula eine hohe Dehnbarkeit 

 besitzen sollen. 



Von Interesse ist nun ferner die Frage, in welchem Verhältnisse die mecha- 

 nischen Eigenschaften der Zellmembran zu dem Wassergehalt derselben 

 stehen. Die in dieser Beziehung angestellten Untersuchungen haben ergeben, 

 dass die Dehnbarkeit mit dem Austrocknen der Membran abnimmt, die Trag- 

 fähigkeit und Festigkeit aber zunimmt. So fand zunächst Reinke (I, 30) bei einem 

 feuchten Streifen von La?nifiaria-La.\xh den Festigkeitsmodul i, während ein Streifen 

 aus lufttrockenem Materiale den Festigkeitsmodul 10 besass; die Dehnbarkeit 

 hatte mit der Quellung um das 60-fache abgenommen. AehnHche Resultate er- 

 hielt Weinzierl (I, 411) auch bei den echten Bastzellen, wenn auch bei diesen, 

 der geringeren Quellungsfähigkeit entsprechend, die Unterschiede bedeutend ge- 

 ringer ausfielen. Weinzierl beobachtete z. B. bei den Bastzellen von Phormium 

 ienax, dass beim Austrocknen der Tragmodul von 20,33 ^.uf 24,0 und der Festig- 

 keitsmodul von 25,41 auf 27,0 wuchs, die Dehnbarkeit aber von 1,3^ auf 

 1, 13^ sank. 



Ebenso wie bei den nicht regulären Krystallen werden nun endlich die mecha- 

 nischen Eigenschaften auch innerhalb ein und derselben Zellmembran 

 mit der Richtung wechseln; leider ist jedoch bislang noch nicht gelungen 

 directe Messungen in dieser Hinsicht anzustellen. Einerseits spricht jedoch die 

 sogleich zu besprechende optische Anisotropie der Zellmembranen, sowie die 

 ungleiche Quellungsfähigkeit derselben in den verschiedenen Richtungen auch 

 für entsprechende Differenzen der mechanischen Eigenschaften, andererseits kann 

 auch aus den Gestaltsveränderungen, die manche Zellen in Folge ihrer Turges- 

 cenz erfahren, auf eine ungleiche Dehnbarkeit in den verschiedenen Richtungen 

 geschlossen werden (cf. Pfeffer IV, 12). 



3. Optisches Verhalten der Zellmembran. 

 I. Unter den optischen Eigenschaften der Zellmembran dürfte zunächst das 

 Brechungsvermögen derselben einiges Interesse bieten. Leider liegen jedoch 

 über dieses genaue quantitative Bestimmungen zur Zeit nicht vor. Aus der ver- 



